Cyanit. 515 



eine horizontale Streif ung trägt. Die Endbegrenzung ist meist unregelmäßig; die Prismen 

 zeigen an den Enden eine sehr vollkommene Querabsonderung, infolge deren sie häufig 

 ziemlich ebenflächig durchbrechen, wie es in der Figur dargestellt ist. Dieser Absonderung 

 entsprechend entstehen auf den Flächen des Prismas, namentlich auf der breiten vorderen, 

 zahlreiche feine horizontale Risse, die in der Figur ebenfalls angedeutet sind. Häufiger 

 als in deutlichen Kristallen findet sich der Cyanit übrigens in Form von derben Massen, 

 oft von beträchtlicher Größe und zuweilen auch von schön blauer Farbe, sowie mit sehr 

 deutlicher Spaltbarkeit, in denselben Gesteinen wie jene. 



Sehr spröde ist der Cyanit nicht, auch nicht sehr hart, doch zeigt er in Beziehung 

 auf die Härte das eigentümliche Verhalten, daß er in gewissen Richtungen schon vom 

 Feldspat leicht geritzt wird, an anderen Stellen dagegen kaum vom Quarz. Die Härte- 

 grade schwanken also zwischen 5 und 7, und es besteht somit ein Härteunterschied für 

 verschiedene Stellen und Richtungen eines und desselben Kristalls, wie er in diesem 

 Betrage an keinem anderen Mineral wieder vorkommt. Jedenfalls muß ein geschliffener 

 Cyanit sorgfältig behandelt werden, damit er beim Tragen nicht zerkratzt wird. 



Das spezifische Gewicht steht zwischen 3,5ß und 3,6o. Letztere Zahl gilt für die 

 dunkelblauen, die als Schmucksteine allein verwendet werden. Ihr Gewicht unterscheidet 

 sich also nicht wesentlich von dem der schwersten Flüssigkeit (G. = 3,6). Vor dem Löt- 

 rohr ist der Cyanit nicht schmelzbar und von Säuren wird er nicht angegriffen. 



Der meiste Cyanit ist höchstens stark durchscheinend. Vollkommen durchsichtige 

 Steine sind nicht gerade häufig, namentlich nicht solche, die mit der Durchsichtigkeit eine 

 schöne dunkelblaue Farbe verbinden. Diese ist meist etwas ungleichmäßig verteilt, so daß 

 die Kristalle fleckig erscheinen; häufig ist eine dunkelblaue Mittelpartie von einer hell- 

 blauen Rinde umgeben. Beim Schleifen werden die hellgefärbten und nicht ganz durch- 

 sichtigen Teile möglichst vollständig entfernt und nur die dunkelblauen benutzt. Für 

 Röntgenstrahlen ist der Cyanit ziemlich durchlässig. 



Der Dichroismus ist merklich, aber nicht stark; er ist um so kräftiger, je dunkler 

 die Farbe. Die zwei Bilder in der Dichrolupe schwanken zwischen einem helleren und 

 einem dunkleren Blau. Die Lichtbrechung ist beträchtlich. Der Glanz ist Glasglanz, auf 

 dem Hauptblätterbruch Perlmutterglanz; an natürlichen Stücken ist er vielfach nicht be- 

 sonders stark, er gewinnt aber durch die Politur, jedoch nicht sehr erheblich. 



Der Cyanit wird als Tafelstein oder in Treppenform oder wohl noch häufiger mugelig 

 geschliffen und kann sich dann mit seiner schönen Farbe neben echtem Sapphir immer- 

 hin noch sehr wohl sehen lassen. Er unterscheidet sich aber von diesem leicht durch 

 seinen viel schwächeren Glanz, seine viel geringere Härte und sein niedrigeres spezifisches 

 Gewicht. Außerdem sieht man auf vielen geschUffenen Cyaniten den oben besprochenen 

 Rissen entsprechende feine Linien dicht gedrängt in ganz paralleler Lage hinziehen, die 

 zuweilen, besonders auf mugeligen Steinen, einen schwachen Lichtschein derselben Art 

 wie beim Cymophan hervorrufen. Auch kleine Spältchen in der Richtung des Haupt- 

 blätterbruchs kommen nicht selten vor. Je tiefer die Farbe und je durchsichtiger und 

 reiner der Stein, desto wertvoller ist dieser, aber der Wert ist nie sehr groß und die Ver- 

 wendung, wenigstens in Europa, sehr beschränkt. 



Das Vorkommen des Cyanits ist reichlich und die Zahl der Fundorte groß, doch geben nur 

 wenige von ihnen schleifwürdige Exemplare und auch diese nur in geringer Menge. Solche 

 trifft man unter anderen am Monte Campione bei Faido im Livinertal am südlichen Abhänge 

 des St. Gotthard im Kanton Tessin, wo deutliche Kristalle, deren chemische Zusammen- 

 setzung oben angegeben ist, mit dem sofort zu besprechenden roten Staurohth zusammen 

 in großer Zahl, aber allerdings meist von heller Farbe, in einem weißen bis gelben fein- 

 schuppigen Glimmerschiefer liegen. Im Zillertal und Pfitschtal in Tirol findet man, eben- 



33* 



